PENGGUNAAN STYROFOAM SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN PASIR UNTUK BATA RINGAN
Dewi Pertiwi 1 , Eka Susanti 1 ,Juliana Guteres 1
1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Email: 1 dewipertiwi@itats.ac.id , 2 ekasusanti2015@ gmail.com

## Abstract
Light brick is a building material as same as red brick. However, it has a high specific gravity, which increase the dead load on the structure. Styrofoam waste is one of replacement materials for some portion of the sand in brick manufacture to minimize the density of this brick. However, this decrease in specific gravity is not associated by an increase in the compressive strength of the brick.
This study used styrofoam as much as 0.5%, 1% and 1.5%. Addiction of 1% sikament additive from the weight of cement is necessary used to speed up the hardening process with high initial and final strength in the manufacture process. This study has been examined Compressive Strength, Specific Gravity and Absorption.
The results showed that the more usage of Styrofoam, the lower the compressive strength. The variation of 0.5% styrfoam with a compressive strength of 5.14Mpa and a specific gravity of 1.59gr/m3 that meet the standard of compressive strength of solid red bricks.
In addition, the specific gravity also showed the same behavior, the specific gravity also decreased along with the increase in Styrofoam, 1.59gr/m3, 1.49 gr/m3, 1.35 gr/m3 but already met the requirements of lightweight brick. As for the absorption, the results obtained were 8%, 6.77% and 9.42% and all of them met the standard, namely <25%. So of the mixture in the 0.5% Styrofoam variation is recommended only for class 50 lightweight bricks.
Keywords; Bricks Light, Compressive Strength, Specific Gravity and absorption.

## Abstrak
Bata ringan merupakan bahan konstruksi yang digunakan sebagai pengganti bata merah untuk dinding pembatas, namun memiliki kelemahan, yaitu memiliki   berat jenis cukup tinggi, sehingga beban mati pada struktur menjadi besar. Untuk mengurangi berat jenis bata ini salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti Sebagian pasir dalam pembuatan bata adalah limbah Styrofoam. Namun pengurangan berat jenis ini tidak diikuti dengan penambahan kuat tekan bata
Penelitian  ini  menggunakan  styrofoam  sebanyak  0,5%,  1%  dan  1,5%.  Untuk  mempercepat  proses  pegerasan dengan kekuatan awal dan akhir yang tinggi pada pembuatan bata ringan digunakan zat additive sikament 1% dari berat semen. Adapun pengujian pada penelitian ini meliputi Kuat Tekan, Berat Jenis dan Penyerapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin banyak penggunaan Styrofoam maka kuat tekan semakin berkurang. Kuat  tekan  bata  ringan  yang  memenuhi  standar  kuat  tekan  bata  merah  pejal  yaitu  pada  variasi  styrfoam  0,5% dengan kuat tekan 5,14Mpa dan berat jenis 1,59gr/m3 Selain itu berat jenis juga mengalami hal yang sama yaitu berat jenis juga berkurang seiring dengan bertambahnya Styrofoam yaitu 1,59gr/m3, 1,49 gr/m3, 1,35 gr/m3 tetapi sudah memenuhi syarat bata ringan. Sedangkan untuk penyerapannya  didapatkan  hasil  8%,  6,77%  dan  9,42%  dan  semuanya  memenuhi  standar  yaitu  <25%.  Maka komposisi campuran pada variasi Styrofoam 0,5% direkomendasikan hanya untuk bata ringan kelas 50.
Kata kunci; Bata Ringan, Berat Jenis ,Kuat Tekan, penyerapan.
1 . Pendahuluan
Styrofoam  merupakan  limbah  dari  tempat  makanan  dan  minuman,  sebagai  kemasan  untuk keamanan barang elektronik,  mesin dan pecah belah, hiasan dan sebagainya. Bahan  dari styrofoam ini tidak  dapat  didaur  ulang  dan  tidak  dapat  membusuk..  Barang  yang  terbuat  dari  styrofoam  dirancang untuk  sekali  pakai,  namun  mengalami  proses  pembusukan  dalam  ratusan  tahun  .Sehinggat  terjadi timbunan  sampah  an  organic  yang  sanagat  banyak.  Styrofoam  terbuat  dari  bahan  utama  polystyrene yaitu bahan plastik yang cukup kuat  ,dimana disusun oleh erethylene dan benzene. Bahan ini diproses secara injeksi kedalam sebuah cetakan dengan tekanan tinggi dan dipanaskan pada suhu tertentu dan waktu tertentu.. (Winarno dan Pujantara, 2015)[1]
Bata  ringan  merupakan  bahan  konstruksi  yang  digunakan  sebagai  alternatif  batu  bata  untuk membuat dinding. Bata ringan memiliki massa yang lebih ringan daripada bata merah    pada umumnya karena  bata  ringan  memiliki  pori-pori  yang sengaja  dibuat  sehingga  memiliki  densitas  lebih  ringan daripada bata pada umumnya
Menurut  Mulyono  Tri,  (2004)  [2]  bata ringan mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  antara lain sebagai berikut:
a. Kelebihan Bata Ringan 1.Memilikki nilai tahanan panas yang baik.
2.Mampu meredam suara dalam ruangan.
3.Tahan terhadap api.
4.Beratnya sangat ringat
b..Kekurangan Bata Ringan
1.Mempunyai Kuat tekan yang rendah.
2.Tidak dapat di gunakan untuk beton struktural
3.Harganya lebih mahal.
Tabel . 1 Kuat Tekan Bata Merah Pejal Kelas Kuat Tekan Rata-Rata Minimum Koefisien Variasi Kuat Tekan Rata-rata (%) Kg/m2 Mpa 50 50 5 22 100 100 10 15 150 150 15 15
Sumber; SNI 15-2094-2000
Zat additif Sikament adalah bahan kimia, yang ditambahkan ke dalam campuran adukan bata selama pengadukan dengan tujuan untuk mengubah sifat adukan. (SK-SNI-18-1990-03). Zat additive Sikament  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  air  (water  reducer)  dan  untuk  memepercepat  proses pengerasan dengan kekuatan awal dan akhir yang tinggi. Peningkatan mutu bata ringan dapat dilakukan dengan memberikan zat additive dengan type sikament sebesar 1% dari berat semen. Salah satu alternatif bahan limbah yang dapat dipakai untuk bata ringan adalah styrofoam.
Mulyati dan Reza 2018 [3] dalam penelitiannya menggunakan  Styrofoam sebagai pengganti Pasir dan Zat Additif Sikament , diuji Kuat Tekannya dengan persentase penambahan sebesar 30%, 50% dan  80%  .Hasil  penggunaan  Styrofoam  30%  mengurangi  berat  bata  sebesar  134  gr,  Styrofoam  50% mengurang berat bata sebesar 330 gr, sedangkan Styrofoam 80% mengurangi berat bata sebesar 623gr dan untuk hasil kuat tekan bata beton tanpa Styrofoam sebesar 4,8Mpa. Sedangkan kuat tekan untuk bata ringan dengan menggunakan Styrofoam sebagai pengganti pasir dan penambahan zat additive 1% dari  jumlah  campuran  adukan  menunjukkan    bahwa  kuat  tekan  tertinggi  diperoleh  pada  penggunaan Styrofoam  30%  sebesar  6,1Mpa,  dan  penggunaan  Styrofoam  50%  sebesar  5,5Mpa,  sedangkan penggunaan Styrofoam 80% sebesar 3.8Mpa.
Bambang  Sujatmiko,  Safrin,  dkk  (2018)  [4]  pada  penelitiannya  memanfaatkan  Limbah Stryrofom untuk Bahan Bata Ringan diuji Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah.Hasil pengujian Kuat Tekan untuk umur 28 hari terlihat bahwa campuran Styrofoam 0% ,10 %,20%,30% ,40% diperoleh nilai kuat tekan berturut turut 2,838 N/mm2, 2,264 N/mm 2 , 2,358 N/mm 2 , 2,075 N/mm2 dan 2,169 N/mm 2
Yandrianus Lado, dkk ( 2018 ) [5] meneliti kuat tekan beton dan mortar dengan menggunakan pasir kali Nokele Hasil penelitian kuat tekan rata-rata maksimum yaitu pada komposisi campuran 1PCC : 4Psr pada umur 28 hari dengan kuat tekan rata-rata 24,00Mpa .
Dari  hasil  penelitian  diatas  ,  penulis  akan  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan Styrofoam sebagai pengganti Sebagian pasir sebesar 0%,0,5%,1% dan 1,5 % dari berat pasir ditambah zat additive Sikament sebesar 1 % dari berat semen ditinjau dari kuat tekan dan berat jenis bata ringan Berat Jenis Pasir (ASTM C128-93)
Tujuan: untuk menentukan berat jenis pasir pada kondisi SSD Cara perhitungan: Berat labu+ pasir + air  = w1
• Berat Pasir SSD 500 gram
• Berat Labu + air = w2 • Berat Jenis Pasir = 500 (1) ( 500+ 𝑤 2)− 𝑤 1 Air Resapan Pasir (ASTM C 128-93) Tujuan: untuk menentukan berat volume kadar air resapan Cara Perhitungan:
• Berat Pasir SSD 500 gram • Berat pasir oven = w2 Kadar Air Resapan = 500− 𝑤 1 x 100% (2)
𝑤 1

## Kuat Tekan Bata Ringan
Kuat tekan bata ringan adalah perbandingan antara beban maksimum yang diberikan dengan luas  penampang.  Hasil  kuat  tekan  bata  ringan  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain  material, metode yang digunakan, tata pelaksanaan pembuatan bata dan perawatan.
Nilai kuat tekan bata ringan didapat melalui tata cara pengujian standart, menggunakan mesin uji tekan dengan cara memberikan beban tekan bertahap dengan kecepatan peningkatan beban tertentu terhadap benda uji dengan dimensi 23cm x 11cm x 5cm, nilai kuat tekan bata yang dinyatakan dalam Mpa atau kg/cm2.  Tata  cara  pengujian  umum  yang  dipakai  adalah  ASTM  C39  atau  menurut  yang  disyaratkan menurut sni 03-2847-2002.
Cara perhitungan yang dilakukan kuat tekan bata adalah:
•Kuat Tekan: ƒ’c = 𝑃 (3) A 2. Metode Penelitian
Gambar  1  Diagram alir Penelitian
Gambar . 2 .Lanjutan Diagram Alir Peneliti

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Kuat Tekan Beton

## Gambar 3 Grafik Perbandingan  Kuat Tekan Bata Ringan
Pada  Gambar  3  diperoleh  bahwa  hasil  kuat  tekan  bata  normal  sebesar  27,76Mpa  dengan penambahan Styrofoam 0,5% terjadi penurunan yang sangat besar yaitu 81,48%. Ini dikarenakan dengan adanya Styrofoam pada campuran bata ringan akan mengakibatkan terjadi rongga yang cukup besar.

## 3.2 Berat Jenis Bata Ringan

## Gambar 4 Grafik Perbandingan Berat Jenis Bata Ringan
Pada  Gambar  4  menunjukan  bahwa  berat  jenis  bata  menggunakan  Styrofoam  mengalami penurunan seiring dengan  persentanse styrofoam yang digunakan, penurunan berat jenis dimulai dari campuran variasi Styrofoam 0,5% sampai 1,5%.
Namun jika dilihat dari berat jenis bata ringan, maka penggunaan Styrofoam pada bata ringan sudah memenuhi syarat bata ringan yaitu diantara nilai 600- 1600gr/m3 sesuai (SNI 03-2461-2002) Dari hasil penelitian bata ringan dengan campuran stryrofoam 0,50% dapat disebut bata ringan kelas 50 sesuai (SNI 03-2461-2002) dengan kuat tekan minimum rata- rata 5Mpa. Hasil penelitian memilikki kuat tekan rata-rata 5,14Mpa.

## 3.3 Penyerapan air
Gambar 5. Grafik Perbandingan Penyerapan air Bata Ringan
Pada gambar 5 diperoleh hasil penyerapan air rata-rata pada umur 28 hari dengan menggunakan Styrofoam sebagai pengganti sebagian pasir dan penambahan zat additive sikament 1% dari jumlah berat semen ditunjukan bahwa penyerapan air tertinggi didapatkan pada penggunaan variasi Styrofoam 1,5% yaitu  sebesar  9,42%  sedangkan  hasil  pengujian  penyerapan  air  terendah  diperoleh  pada  variasi styrofoam 1% yaitu sebesar 6,77%. Peningkatan penyerapan air disebabkan oleh karakteristik styrofoam
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Grafik Penyerapan Air 9,42 8 6,77 1,45 0 0,5 1
1,5 Variasi Styrofoam (%)
yang  95%  mengandung  udara,  sehingga  terjadi  rongga  di  dalam  bata  ringan  akibatnya  bata  ringan menjadi tidak padat. Karena rongga udara sendiri merupakan pintu masuk air kedalam bata. Semakin banyak rongga maka semakin banyak pula air yang masuk ke dalam bata ringan Dari hasil penelitian maka bata ringan dengan campuran styrofoam 0,5%, 1% dan 1,5% sudah memenuhi spesifikasi standar berdasarkan SNI 03-0349-2989 yaitu <25%.

## 4. Kesimpulan

## Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
1. Berat jenis bata ringan pada umur 28 hari mengalami penurnan berturut-turut pada variasi Styrofoam 0,5%  sampai  variasi  Styrofoam  1,5%.  Untuk  bata  ringan  dengan  campuran  styrofoam  0,50% memiliki  berat  jenis  1,59gr/m3  memenuhi  spesifikasi  standar  BJ  bata  ringan  yaitu  dibawah 1,60gr/m3.
2 .Kuat tekan bata ringan pada umur 28hari diperoleh kuat tekan rata-rata untuk variasi bata normal 27,76Mpa, 0,5% sebesar 5,14 Mpa, 1%  sebesar 2,71 Mpa dan 1,5% sebesar 2,02 Mpa.
3. Kuat tekan rata-rata maksimum 5,14Mpa pada variasi styrofoam 0,5% memenuhi standar bata ringan kelas 50 dengan kuat tekan rata-rata minimum 5Mpa.

## Referensi
[1]  Heru Winarno dan Rully Pujantara (2015). Pengaruh Komposisi Bahan Pengisi Styrofoam Pada Pembuatan Batako Mortar Semen ditinjau dari Karakteristik Kuat Tekan. Jurnal.Makasar: Universitas Negeri Makassar.
[2]   Try Mulyono (2004). Teknologi Beton.Yogjakarta [3]   Muliaty, Reza Asrillina (2018). Pengaruh Penggunaan Styrofoam sebagai Pengganti Pasir dan Zat Additive Sikament Terhadap Kuat Tekan Bata Beton Ringan. Jurnal.Padang: Institut Teknologi Padang. [4]   Bambang Sujatmiko, Safrin, K.Budi, dan Raka Mahendra (2018). Pemanfaatan Limbah  Stryrofom untuk Bahan Bata Ringan Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah. Jurnal  Surabaya: Universitas Widya Kartika Surabaya.
[5] Yadrianos Lado, Sudiyo Utomo dan Elia Hunggurami (2018). Uji Kuat Tekan Beton dan Mortar menggunakan Pasir Kali Noeleke.
[6]   ASTM C128-93. Standard Test Method for Relative Density (Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate. American Society for Testing and Material.
[7]   ASTM C 566-89. Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate  By Drying. American Society for Testing and Material.
[8] ASTM C40. Standard Test Method for Compressive Strenght of Cylindrical Concrete  Specimens. American Society for Testing and Material.